586 
SÉANCE DU 18 JUIN 1849. 
points véritablement surprenante. — Presque partout elle a 
l’apparence oolitliique à grains plus ou moins fins confondus 
dans un grès pétri d’oxyde de fer. En certains endroits* où le 
quartzite est un peu magnésien, des morceaux de minéral fer- 
rugineux ont dénoté une composition voisine de celle de l’am- 
phibole. — La pyrite de fer, prise d’une manière générale, 
n’est pas abondante dans le gisement dont il est ici question. 
Disons pourtant qu’il est des parages où elle se montre de préfé- 
rence vers le toit et vers le mur du gisement. — Une analyse, 
résultat d’une forte moyenne prise sur de nombreux fragments, 
a donné : 
Ire analyse. 
2 e analyse. 
Silice un peu argileuse 
57,9948 
56,0610 
Magnésie 
3,8562 
3,4996 
Oxyde de fer peu manganésien. 
35,9964 
35,4964 
Chaux et alumine 
traces 
traces 
Eau. . 
2,1331 
4,9995 
Total. . . 99,9805 100,0565 
Divers essais par voie sèche, avec addition de 52 de calcaire 
et 18,20 d’argile, ont produit une scorie d’une belle couleur 
vert-bouteille et un bouton de fonte blanche pesant de 27,20 à 
28,10 p. 100. — Nous avons acquis la certitude, par plusieurs 
attaques directes, que cette fonte blanche était notablement 
chargée de silicium. — Les minerais calcaires de l’Almagrera 
sont compactes, et n’affectent que rarement une texture grenue : 
c’est seulement lorsqu’ils sont pénétrés de fer hématite ou de 
fer oligiste manganésifère; plus rarement encore ils possèdent 
la cassure subconchoïde et l’aspect agatoïde : alors ce sont de 
vrais fers oligistes très riches et très purs, mélangés d’un peu de 
minerai calcaire. — Celui-là , comme on le voit, est de beau- 
coup le plus abondant, le plus répandu, et s’il est vrai de dire 
qu'il est facile d’ouvrir des travaux sur des points où le minerai 
serait plus riche, il ne faudrait pas néanmoins considérer ce fait 
comme une généralité du gisement. La composition qui nous 
représente mieux la moyenne est la suivante : 
